TCVN9029:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9029:2017 về Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9029:2017 BÊ TÔNG NHẸ - SẢN PHẨM BÊ TÔNG BỌT VÀ BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP - YÊU CẦU KỸ THUẬT. Lightweight concrete - Foam concrete and non- autoclaved concrete products - Specification. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Phân loại 5 Hình dạng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước 6 Yêu cầu kỹ thuật 7 Lấy mẫu và phương pháp thử 8 Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển L ờ i nói đầu TCVN 9029:2017 thay thế TCVN 9029:2011. TCVN 9029:2017 do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. B Ê TÔNG NHẸ - SẢN PHẨM BÊ TÔNG BỌT VÀ B Ê TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP - YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete - Foam concrete and non-autoclaved aerated concrete products - Specifications 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với s ả n phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp (một dạng bê tông tổ ong), ở dạng khối hoặc dạng tấm nh ỏ không có thanh cốt gia cường, được sử dụng để xây tường, vách ngăn trong công trình xây dựng. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các t à i liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9030:2017 , Bê tông nhẹ - Phương pháp thử. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 B ê tông nhẹ (Lightweight concrete) B ê t ô ng có khối lượng thể tích khô nh ỏ hơn 1800 kg/m 3 , bao gồm bê tông cốt liệu nhẹ, các loại b ê tông tổ ong như bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp, bê tông kh í chưng áp (AAC). 3.2 Bê tông bọt (Foam concrete) Bê tông nhẹ, có c ấ u trúc rỗng được hình thành từ một số lượng lớn các lỗ rỗng nhân tạo, phân bố một cách đồng đều trong khối sản phẩm, được h ì nh thành bằng phương pháp tạo bọt. 3.3 B ê tông kh í (Aerated concrete) B ê tông nhẹ, có cấu trúc rỗng được hình thành từ một số lượng lớn các lỗ rỗng nh â n tạo, phân bổ một cách đồng đều trong khối sản phẩm, được hình thành bằng phương pháp tạo khí. 3.4 Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp (Foam concrete and non-autoclaved aerated concrete) Bê tông bọt và bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, được chế tạo từ hệ xi măng poóc lăng, nước, chất tạo bọt hoặc tạo khí, có hoặc không có cốt liệu mịn, phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia hóa học. 3.5 Chất tạo bọt (Foaming agent) Các chất hoạt t í nh bề mặt tương thích với hệ xi măng, có kh ả năng tạo ra các bọt, ổn định dưới tác động của lực phân tán bằng khí nén (hoặc khuấy trộn mạnh). 3.6 Chất tạo khí (Aerated agent) Chất có tác dụng sinh khí tạo các lỗ rỗng và làm trương n ở hỗn hợp bê tông. 3.7 Sản phẩm bê tông bọt và b ê tông khí không chưng áp (Foam concrete products and non- autoclaved aerated concrete products) Sản phẩm dạng khối hoặc dạng tấm nhỏ dùng để xây tường, vách ngăn trong công trình xây dựng, được chế tạo từ bê tông bọt hoặc bê tông kh í không chưng áp. 3.8 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp dạng khối (Foam concrete block products and non-autoclaved aerated concrete block products) Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp (3.7) dạng khối, với tiết diện ngang ch ủ yếu là hình chữ nhật có chiều rộng nh ỏ hơn chiều dài không đáng kể (xem Hình 1A). 3.9 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp dạng t ấ m (Foam concrete slab products and non-autoclaved aerated concrete slab products) Sản phẩm bê tông bọt v à bê tông khí không chưng á p (3.7) dạng tấm, với tiết diện ngang là hình ch ữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn nhiều so với chiều d à i (xem Hình 1B). 4 Phân loại 4.1 Theo phương pháp sản xuất, sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp được phân thành: sản phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí không chưng áp. 4.2 Theo cường độ nén, sản phẩm bê tông bọt, kh í không chưng áp được phân thà n h các c ấ p cường độ nén sau: B1,0; B1,5; B 2, 0; B2,5; B3,5; B5,0; B7,5; B10 , 0; B12 , 5. 4.3 Theo khối lượng thể tích, sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp được phân thành các nhóm sau: D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200. 5 Hình dạng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước 5.1 Hình dạng S ả n ph ẩ m b ê tông bọt, khí không chưng áp có dạng khối hình hộp chữ nhật, mặt ngang (4) và mặt đầu (6) có thể phẳng hoặc lồi và lõm để ghép khóa khi xây ( xem Hình 1). A. Dạng khối B. Dạng tấm CHÚ D Ẫ N 1. Chiều dài; 2 Chiều rộng; 3. Chiều cao; 4. Mặt ngang; 5. Mặt đứng; 6. Mặt đầu. Hình 1 - Mô tả h ì nh dáng th ô ng dụng của sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp trong kết cấu kh ố i xây 5.2 Kích thước cơ bản Được thiết kế phù hợp với chiều dày của tường theo yêu cầu thiết kế. Kích thước thông dụng của sản phẩm bê tông bọt v à bê tông khí không chưng áp như trong B ả ng 1. B ả ng 1 - Kích thước cơ b ả n của sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp STT Kích thước Mức, mm, không lớn h ơ n dạng kh ố i dạng tấm 1 Chiều dài 600 1500 2 Chiều rộng 200 200 3 Chiều cao 300 600 CHÚ THÍCH: Có thể sản xuất sản phẩm b ê tông bọt, kh í không chưng áp c ó h ì nh dạng, kích thước khác theo th ỏ a thuận giữa nh à sản xu ấ t và người mua. 5.3 Ký hiệu quy ước Ký hiệu quy ước đối với sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp được thể hiện theo thứ tự thông tin như sau: - tên sản phẩm: Sản phẩm b ê tông bọt và bê tông khí không chưng á p dạng khối, ký hiệu tương ứng là “FCB ” và “ACB ” ; sản phẩm b ê tông bọt và bê tông kh í không chưng á p dạng tấm, ký hiệu tương ứng l à “FCS” và “ACS ” . - c ấ p cường độ nén; - nh ó m khối lượng thể tích khô; - thứ tự kích thước theo chiều d à i, chiều rộng v à chiều cao; - viện dẫn tiêu chuẩn này. VÍ DỤ: Sản ph ẩ m bê t ô ng bọt dạng khối thuộc có c ấ p cư ờ ng độ nén B 3,5, nhóm khối lượng thể tích khô D8 00 , kích thước d à i x rộng x cao = 600x200x150 mm có ký hiệu quy ước như sau: FCB 3,5 - D800 - 600x200x150 TCVN 9029:2017 6 Yêu cầu kỹ thuật Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp phải đáp ứng các quy định nêu dưới đây. 6.1 Sai lệch kích thước theo Bảng 2. Bảng 2 - Sai lệch kích thước Kích thước Sa i lệch cho phép, mm dạng kh ố i dạng tấm Chiều d à i ± 4 ± 5 Chiều rộng ± 3 ± 3 Chiều cao ± 3 ± 4 6.2 Khuyết tật ngoại quan theo Bảng 3. B ả ng 3 - Khuyết tật ngoại quan Loại khuyết tật Mức dạng khối dạng t ấ m Độ vuông góc, mm, không lớn hơn 4 4 Độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt, mm, không lớn hơn 3 3 V ết sứt cạnh, sứt góc có chiều sâu từ 10 mm đến 15 mm và chiều dài từ 20 mm đến 30 mm, vết, không lớn hơn 4 5 6.3 Cường độ nén và khối lượng thể tích khô theo Bảng 4. Bảng 4 - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô C ấ p cường độ nén B Giá trị cường độ nén trung bình, MPa, không nh ỏ hơn Khối lượng thể tích khô, kg/m 3 Danh nghĩa Trung bì nh B1,0 1 , 5 D500 từ 451 đến 550 D600 từ 551 đến 650 B1,5 2,0 D500 từ 451 đến 550 D600 từ 551 đến 650 D700 từ 651 đến 750 B2,0 2,5 D600 từ 551 đến 650 D700 từ 651 đến 750 D800 từ 751 đến 850 B2,5 3,5 D700 từ 651 đến 750 D800 từ 751 đến 850 D900 từ 851 đến 950 B3,5 5,0 D800 từ 751 đến 850 D900 từ 851 đến 950 D1000 từ 951 đến 1050 B5,0 7,0 D800 từ 751 đến 850 D900 từ 851 đến 950 D1000 từ 951 đến 1050 D1100 từ 1051 đến 1150 B7,5 10,0 D900 từ 851 đến 950 D1000 từ 951 đến 1050 D1100 từ 1051 đến 1150 D1200 từ 1151 đến 1250 B10 , 0 14,0 D1100 từ 1051 đến 1150 D1200 từ 1151 đến 1250 B12,5 17,5 D1200 từ 115 1 đến 1250 6.4 Độ co khô không lớn hơn 0,25 % (2,5 mm/m). 7 Lấy mẫu và phương pháp thử Theo TCVN 9030:2017. 8 Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 8.1 Ghi nhãn Trên hai mặt đối xứng của palet sản phẩm bê tông bọt v à bê tông kh í không chưng áp được dán hoặc ghi bằng mực khó phai các thông tin v ề s ả n phẩm, trong đ ó ghi rõ: - tên viết t ắ t v à địa chỉ cơ sở sản xuất; - ký hiệu qui ước (theo 5.3); - tháng năm sản xuất, xuất xưởng; - c ấ p cường độ chịu nén; - nhóm khối lượng thể tích khô; - tính năng khác của sản phẩm (theo yêu cầu) - viện dẫn tiêu chuẩn này. 8.2 Bảo quản, vận chuyển Sản phẩm bê tông bọt v à bê tông khí không chưng áp được xếp trên các palet và được thắt chặt bằng dây nhựa PVC hoặc vật liệu thích hợp khác. Các palet sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp được bảo qu ả n theo từng chủng loại, tại nơi có mái che, đảm bảo khô ráo, không tiếp xúc với môi trường ẩm ướt và các tác động gây sứt mẻ hoặc ảnh hưởng đến ch ấ t lượng. Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp được vận chuyển bằng các phương tiện thích hợp, đảm b ả o không bị ướt và các tác động gây sứt mẻ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng.